PAUTE STRANIEUA. 'J'J 



debole e la correnle: bastano cinque o sei gooce d'acido in uu 

 Liccliierc d'acqua di ordiiiaria diinensione per darlc la coiiveniente 

 acidificazione. Ho osservato che per indorare I'argento torna ine- 

 glio I'acido solforlcOj clie ha il vanlaggio di non annerirlo allor- 

 clie, prolungandosi 1' operazione, ne passa una parte nella so- 

 luzione d'oro traversando I'invilup j^.o della membrana. Ma I'a- 

 cido nilrico ^ da preferirsi quando s' indora 1' ottone o il ranie : 

 in prinio luogo , perche se passa nella soluzione d' oro , altro al- 

 lora non fa se non porre nieglio a nudo la superficic da indorare ; ed 

 oltre a cio perche la sua azioue suUo ziuco cagiona una corrente 

 d' una intensila maggiore. Ora^ siccome in una coppia di zinco ed 

 otlone, la difierenza tra i due nietaili sotto il rapporto eletlro-chi- 

 mico e minore di quella d' una coppia di zinco ed argento , e 

 buona cosa , afEnche 1' ottone sia d' una sufBcieute forza negativa, 

 che I'azione chimica sullo zinco della soluzione in cui questo me- 

 tallo e immerso , generi ima correnle , se non maggiore per quan- 

 tita, pill forte ahneno per intensita o tensione; ed appunto una 

 dissoluzione d' acido nitrico e superiore in cio ad una dissoluzione 

 d'acido solforico. 



Quanto alio zinco, non e necessario di dargli una superficie 

 niollo largaj perciocche, tenendolo sospeso con un appoggio, si puo 

 approfondarlo piu o ineno, e fennarsi quando si scorge che la cor- 

 rente e raolto forte. Delia forza della corrente si giudica dalla 

 quantita di gaz che si svolge suU'oggetto da indorare. Bisogna che 

 se ne svlluppi il meno possibile, perche uno sviluppo eccedente 

 di gaz porta seco il grande svantaggio d' inipedire all' oro di de- 

 porsi ncl modo convenevole, o di staccarne le particelle quando co- 

 minciano a doporsi. II qual effetto e sensibile specialmente sugli spi- 

 goli vivij e in generale sulle parti angolose dcgli oggetti da indo- 

 rare. In generale 1' indoratura avvien quivi meno pcrfettamcnte che 

 dove le forme sono rotonde. Spesso e d'uopo indorar di nuovo co- 

 teste porzioni coll'uso di correuli sommamente deboli. Aggiugnero 

 che conviene di lunga mano adoperare lo ziuco distillato iuvece dello 

 zinco ordinario di coniniercio. II primo, ad eguaglianza di superficie, 

 promove una corrente piii forte ; quindi non e necessario dargU una 

 superficie tanto ampia ; non e intaccato dalla soluzione acida , sic- 

 come lo dimostrai (gia sono dieci anni ), se non quando il circuilo e 

 chiuso, per il che non si consunia inutilinente: di piu, allorche passa 

 un poco d'oro attraverso alia pellicula nella dis.'^oliizione acida in 

 cui e imraerso, quest' oro non puo piu csseie facilmeute ritirato. 



